ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
57 
Въ дальнѣйшемъ, почти до полнаго высыханія раствора, кристаллизація имѣла тотъ же 
характеръ: одновременно выпадали кристаллы NaC10 3 въ видѣ кубовъ въ комбипаціи хо- 
рошо развитыхъ {111} и {ПО} и NaCl или въ видѣ простыхъ {100} и въ комбинапіи съ 
{111}. Послѣднія часто настолько развиты, что получается средній кубо-октаэдрическій 
габигусъ. 
, . X. 
Кристаллизація NaCI0 3 въ присутствии KJ. 
Для опыта былъ взятъ насыщенный растворъ (20 к. с.) NaC10 3 . Къ нему постепенно 
прибавлялся тонко измельченный KJ до полнаго растворенія. Въ 20 к. с. раствора NaC10 3 
растворилось 10 гр. KJ. Растворъ оставался прозрачнымъ. Однако, минутъ черезъ 10 онъ 
помутнѣлъ вслѣдствіе выдѣленія очень мелкихъ кристалликовъ КС10 3 . Черезъ сутки такихъ 
кристалликовъ собрано 0,1095 гр. 
Въ теченіе слѣдующихъ четырехъ дней выросли кубическіе кристаллики NaC10 3 . На 
нихъ всегда присутствовали грани {110}, однако, въ видѣ весьма узенькихъ площадокъ. 
Рѣже видны одиночный грани {210} и еще рѣже {Ш}. 
Послѣдующія стадіи кристаллизаціи состояли только изъ кубическихъ кристалликовъ 
NaC10 3 , на которыхъ грани {110} встрѣчаются въ еще болѣе подчиненномъ видѣ, а грани 
{210} и {111}, можно сказать, отсутствуютъ. 
Кристаллизація шла до полнаго испаренія раствора. Характеръ кристалловъ NaCI0 3 
остался безъ измѣненія, кромѣ потери совершенства граней и реберъ. Кристалловъ KJ 
совсѣмъ не образовалось. NaC10 3 оказался включеннымъ въ желтоватую пленку (безъ ви- 
димой кристалличности), принадлежащую, очевидно, NaJ и KJ. 
XI. 
Кристаллизація NaCI0 3 въ присутствіи !VlgCI 2 . 7Н 2 0, K 2 Cr0 4 , Na 2 HP0 4 . 
Взято 50 к. с. насыщеннаго раствора NaC10 3 (въ нихъ содержалось около 35,6 гр. 
NaClOg). Къ раствору прибавлено 5гр. MgCI 2 . 7Н 2 0; такимъ образомъ отношеніе послѣдней 
соли къ первой 1 : 7,1. Кристаллизація продолжалась въ теченіе мѣсяца при t° 16 — 18° С. 
Выдѣлилось 28,5 гр. NaC10 3 . Кристаллы NaC10 3 все время имѣли кубическій габитусъ и 
состояли или изъ простыхъ Формъ {100}, или, въ нѣкоторыхъ Фракціяхъ, въ небольшомъ 
количествѣ изъ комбинацій {100}, {110} и {іТі}; однако, эти Формы всегда были весьма 
слабо развиты. 
Такимъ образомъ не обнаружилось какого-либо рѣзкаго вліянія MgCl 2 . 7Н 2 0 на кри- 
сталлическій габитусъ NaC10 3 . Вліяніе названной соли сказалось только на быстротѣ роста 
кристалловъ и ихъ размѣрахъ. Въ началѣ кристалл изація шла отлично. Кристаллы росли 
Зап. Фпз.-Мат. Отд. 
